380 LA NATURALEZA 



siliza, cuyo licor tratado por el cianuro amarillo de potasio, se precipitó pru- 

 siato de fierro abundante; el licor que resultó de la disolución en ácido ní- 

 trico también se trató por el cianuro amarillo, el ioduro de potasio y amo- 

 niaco: se mostró la reacción del fierro, pero no hubo plomo ni cobre. 



Núm. 2. Escorias compactas: color gris tirando á negras; aspecto metá- 

 lico opaco, vitrificadas en los bordes; peso específico 3'63: en la disolución 

 los mismos caracteres que el núm. 1, y tratados con aquellos reactivos die- 

 ron los mismos resultados. 



Núm. 3. Escorias porosas, insolubles en agua caliente: peso específico, 

 2'19, solubles en ácido nítrico, haciendo efervescencia en frío; calentado el 

 líquido quedó un residuo de azufre y ácido silícico; se quemó el azufre en 

 una cápsula, y el residuo se trató con agua regia, cuyo licor dilatado en agua, 

 se trató con el cianuro amarillo de potasio, obteniéndose un abundante pre- 

 cipitado de prusiato de fierro; el licor que resultó de la disolución con ácido 

 nítrico, se trató también con el cianuro amarillo, y yoduro de potasio y el 

 amoniaco; obteniéndose únicamente la reacción del fierro, no se encontró 

 plomo ni cobre. 



Núm. 4. Escorias en láminas delgadas completamente vitrificadas, opa- 

 cas en las dos caras y lustre de vidrio en el interior; peso específico 3'41, 

 insolubles en agua caliente, solubles en frío con efervescencia en ácido nítri- 

 co; tratadas con los mismos reactivos que el núm. 1 y 2, se obtuvo la siliza, 

 el azufre y el fierro, sin hallar plomo y cobre. 



Mattes ó fierros de planchera. 



Núm. 5. Mattes porosos, color verde aceituna, ligeramente amarillo de 

 bronce; peso específico 369; tratados con el ácido nítrico produjo eferves- 

 cencia en frío, tomando el licor un color verde-oscuro y precipitando una 

 cantidad notable de azufre; tratado este líquido con el cianuro amarillo, el 

 yoduro de potasio y el amoniaco, se manifestó el fierro y el plomo, pero no 

 se halló cobre. 



Núm. 6. Mattes más compactos, color verde aceituna, ligeramente ama- 

 rillo; peso específico 3'86; tratados como el núm. 5, dio las mismas reac- 

 ciones. 



Núm. 7. Mattes color gris de acero que se acerca al blanco de plata, tex- 

 tura hojosa imperfecta, aspecto metálico (los alemanes llaman á esta sustan- 

 cia speis), se forma en el horno en capas delgadas sobre el plomo; peso es- 

 pecífico 6'01; tratados con el ácido nítrico hizo efervescencia en frío, calen- 

 tado se disolvió, dejando un residuo de azufre y tomando el licor un color 



